Einzelne  Mineralien. 
-187- 
die  Dispersion  o  <  v  ist  ungewöhnlich  groß,  ebenso  die  Stärke  der  Doppel- 
brechung, deren  Charakter  positiv  ist.  Ebene  der  optischen  Achsen  das 
Makropinakoid,  erste  Mittellinie  die  Achse  c.  Die  Substitution  von  Nb2  05 
für  Ta2  05  verursacht  ein  leichtes  Anwachsen  in  den  Werten  der  Brechungs- 
exponenten, eine  Abnahme  von  {y  —  «)  und,  ausgenommen  für  Tl-Licht,  eine 
solche  für  2  V.  Die  Dispersion  o  <C  v  ist  im  Ta2  0--reicheren  Kristall  ge- 
ringer als  im  Xb2  05-reicheren  (ca.  4°  gegen  7°). 
Die  chemische  Zusammensetzung  zweier  Kristalle  mit  den 
spez.  Gew.  7,72  und  5,98  verglichen  mit  der  des  australischen  Vorkommens 
ist  im  folgenden  wiedergegeben. 
Australien  Mesa  Grande  Mesa  Grande 
Spez.  Gew.  7,37      Spez.  Gew.  6.72  Spez.  Gew.  5,98 
58,69 
(Ta,  Nb)205  . 
Sb203    40,23 
....  0,82 
....  0,08 
....  0.08 
Bi2  Os 
NiO 
H20 
I. 
55,22 
44,31 
0,31 
II. 
55,44 
44,21 
0,34 
Mittel 
55,33 
44,26 
0,33 
99.92 
I. 
50,57 
49,07 
0.53 
II. 
50,03 
49,49 
0.54 
Mittel 
50,30 
49,28 
0,53 
100.11 
99,90 
Die  Analysen  zeigen  an,  daß  mit  wachsendem  Gehalt  an  Antimon- 
oxyd das  spezifische  Gewicht  abnimmt. 
Um  den  Anteil  von  Ta2  05  und  Xb2  05  festzustellen,  die  chemisch  nicht 
befriedigend  getrennt  werden  können ,  wurde  das  spezifische  Gewicht  der 
analytisch  erhaltenen  gemischten  Oxyde  mit  den  Gewichten  von  reinem 
Ta2  05  und  Nb2  05  verglichen.    Es  ergab  sich  dann  folgendes : 
Spez.  Gew.  6,72 
Verhältniszahlen 
Nb„  0, 
Bi,  0, 
36,35 
18,98 
44,26 
0,33 
99,92 
0,0815 
0,0705 
0,1536 
0^0007 
0.1523  1 
„  \  0,1543  1.01 
11,16 
39.14 
49,28 
0.53 
100,11 
Spez.  Gew.  5,98 
Verhältniszahlen 
0,0250  \ 
0,1460  / 
0.1711  ) 
0.1710  1 
0,0011  / 
0.1722  1.1 
Unter  Zugrundelegen  der  Verhältnisse  (Ta,  Nb)2  05 :  (Sb,  Bi)2  03  =  1 : 1 
und  der  Molekulargewichte  für  Ta2  05  =  446,  Nb206  268,  Sb203  =  288,4 
und  Bi,  0,  =  465  läßt  sich  das  Verhältnis  von  Ta2  05 :  Nb2  05  indirekt  be- 
Hiernach  kann  man  folgende  Tabelle  aufstellen  : 
x2  v3 
stimmen. 
Theorie  für 
Theorie  für 
(SbO)2Ta206 
(Sb  0)2  Nb2  0( 
Spez.  Gew. 
.  .  7,90 
7,37 
6,72 
5,98 
5,73 
Ta,05    .  . 
.   .  60,73 
51,13 
35,15 
10,60 
0,00 
Nb205   .  . 
.  .  0,00 
7,56 
20,18 
39,70 
48,17 
Sb203  '.  . 
.  .  39,27 
40,23 
44,26 
49,28 
51,83 
Bi2  03    .  . 
0,82 
0,33 
0,53 
NiO  .  .  . 
0,08 
H20  .  .  . 
0,08 
100,00 
99,90 
99,92 
100,11 
100,00 
